Einzelne Mineralien. 19 



Verwachsungsebene normal zu 011, noch ein zweites : Zwillingsebene eine 

 Pläche von (031) besteht. Winkeltabelle siehe im Original. 

 Die Winkel der optischen Axen wurden bestimmt zu: 



2 Vj^i 85« 38' 2 V^a 85° 44,5' 2 V^i 85« 56' \ 



i 



Die Analyse ergab für die Krystalle der ersten Stufe I, für die der j 



zweiten (an denen mitunter kleine Pleonastkörner haften) II: ] 



1. II. i 



SiO. 42,65 42,39 j 



AI, Ö3 — 0,23 ] 



FeO 1,35 * 3,12 j 



MgO 56,57 55,09 1 



CaO 0,29 - \ 



Summa 100,86 100,83 \ 



Spec. Gew. für Wasser von +4o . 3,223 3,245 '\ 



W. Bruhns. : 



i 

 ■1 



/ i 



Hj. Sjögren: Vorläufige Mittheilungen über einige i 

 Untersuchungen an schwedischen Mineralien. 5. Über Um- l 

 Wandlung von Chondrodit, Tremolit und Dolomit in Ser- ^ 

 pentin von der Kogrube, Nord marken. (Geol. Foren, i Stock- 

 holm Förh. 1895. 17. p. 267.) ] 



Die Ähnlichkeit zwischen dem Mineralvorkommen der Tilly Foster- 



Eisengrube und den Gruben in Nordmarken, besonders der Kogrube, erstreckt '■ 



sich nicht nur auf die frischen Mineralien, sondern auch auf die Umwand- • 



lungsersch einungen. Verf. beschreibt von letzterer Grube Umwandlungen | 



von a) Chondrodit, b) Tremolit, c) Dolomit in Serpentin und d) Chondrodit • 



in Dolomit bezw. Kalkspath. \ 



a) Die Umwandlung in Serpentin zeigt besonders der mit Dolomit \ 



auftretende Chondrodit, weniger der in dichtem Eisenerz sich findende. • 



Mit derselben verliert der Chondrodit seine Durchsichtigkeit, die honiggelbe 1 



Farbe geht in graugelbe, aschgraue bis grünliche, der Glasglanz in Wachs- ^ 



glänz über. Kanten und Ecken der Krystalle bleiben dabei oft scharf. i 

 Mehrfach sind umgewandelte Chondroditkrystalle mit einer ablösbaren 



Schale umgeben, an deren Zusammensetzung Dolomit verschieden stark i 



neben Serpentin betheiligt ist. Analyse I (G. Anderson) wurde ausgeführt j 



mit Material von mehreren Krystallen. Dasselbe war weniger stark um- \ 



g'ewandelt als das Material von II (K. Mauzeliüs) , das einem Krystali j 



entstammte, dessen Pulver, bei 115—120« getrocknet, 3,2 •^/^^ im Gewicht | 



Terloren hatte. Probe I zeigte im Dünnschliff neben homogener Serpentin- i 



Substanz eine opake, nicht bestimmte Masse, die Verf. als feinstes Gemenge i 

 Ton Kalkspath und Serpentin ansieht. Probe II war bis auf einen geringen 



Magnetitgehalt homogen. ' 



b* 



